( 70I ) 

 courant. Des fils isolés mettaient en communication le rhéostat, le compen- 

 sateur et le galvanomètre, soit entre eux, soit avec la pile placée sous un han- 

 gar et composée de deux ou trois éléments Bunsen, soit enfin avec la ré- 

 sistance à mesurer installée dans un hiboratoire à fourneaux. Pour recevoir 

 les métaux fondus, j'ai employé des tubes en U en porcelaine de Bayeux de 

 la fabrique de M. Gosse. Ces tubes ont une longueur de aS centimètres et un 

 diamètre intérieur de 5 millimèlres; leurs deux branches parallèles se ter- 

 minent par des godels cylindriques de i centimètres de diamètre sur 4 de 

 hauleur. Pour opérer la fusion des métaux et les maintenir à une tempéra- 

 ture constante et connue, je me suis servi de bains de vapeurs d'iiprès le 

 procédé de MM. Sainte-Claire Deville et Troost dans leurs recherches sur les 

 densités de vapeurs; le tube était suspendu dans l'intérieur de la cornue où 

 s'opérait la distillation. On a expérimenté avec le mercure, le soufre et 

 le cadmium bouillants, c'est-à-dire aux températures de 358, 44o ft 

 86o degrés. 



» Coniinctibilité d'un métal fondu. — On mesurait d'abord la résistance 

 d'un tube plein de mercure, puis, ce tube étant disposé dans la cornue et 

 rempli de métal, on mesurait la résistance pendant la distillation de la 

 substance employée. Cette résistance se maintenait constante dans la vapeur 

 de mercure, et aussi, quoique à un moindre degré, dans celle de cadmium ; 

 mais la densité du soufre est trop faible pour servir à maintenir à une tem- 

 pérature constante une masse métallique, et les résultats obtenus avec cette 

 substance laissent une assez grande incertitude sous le rapport de la tem- 

 pérature. Une mesure résulte de la moyenne de deux observations différant 

 l'une de l'autre par les positions relatives des deux séries de bobines du 

 compensateur. 



» Changement de résistance dans le passage de l'état solide à l'état liquide. — 

 On laissait refroidir la colonne métallique, et ou faisait une série d'observa- 

 tions en notant les instants correspondants. On a pu ainsi tracer des courbes 

 dont l'ordonnée est la résistance et l'abscisse le temps, et sur lesquelles le 

 passage d'un état à l'autre se traduit par une branche presque verticale. Les 

 résultats qu on a déduits de ces courbes, en prenant les deux points où la 

 courbure change pour déterminer les résistances au point de fusion, peuvent 

 être considérés, à cause de la grandeur delà variation, comme étant la mesure 

 approchée. 



)) Les métaux sont : étain (acide stannique réduit par le charbon), plomb 

 (acétate de plomb calciné), bismuth (sous-nitrate de bismuth réduit par le 

 charbon), cadmium (cadmium distillé), imc (zinc distillé), antimoine (émé- 



